356 
J. Beckenkamp, 
Das Zinksullid ZnS kristallisiert als Zinkblende regulär und 
wird in die hexakistetraedrische Klasse eingereiht, als Wurtzit 
kristallisiert ZnS hexagonal mit dem Achsenverhältnisse a : c 
= 1:0,81747. Die Neigung der Grundpyramide gegen die Basis 
ist bei Annahme dieses Achsenverhältnisses P : OP = 43° 20'. Da 
aber auch die Pyramide 2P mit der Neigung 2P:0P — 62° 5' 
vorkommt, so könnte man auch diese spitzere Pyramide zur Grund- 
form wählen und erhielte dann das Achsen Verhältnis a:c=l: 1,63494. 
Der Wurtzit steht in dieser Hinsicht dem Tridymit sehr nahe. 
Beim Tridymit setzt vom Rath a : c = 1 : 1,65304 ; da aber außer 
der Form P mit der Neigung P:OP = 62° 21' auch die Form |P 
mit der Neigung |P : OP = 43° 39' vorkommt, so könnte man beim 
Tridymit auch die stumpfere Pyramide zur Grundform wählen und 
erhielte dann das Achsenverhältnis a:c= 1:0,82652. 
Das Molekül Zn S verhält sich zu Si 0 2 ähnlich wie der 
Ullmannit zu Pyrit und das Natriummetaperjodat zum Quarz, d. h. 
das chemische Molekül ermöglicht keine zentrische Anordnung der 
Atome, dementsprechend sind sowohl Zinkblende als Wurtzit aus- 
gesprochen polar nach den trigonalen Achsen. 
Vom Verf. wurde 1 experimentell der Nachweis geführt, daß 
beim Erhitzen der (regulären) Zinkblende die Zwillingslammellierung 
nach dem Spinellgesetz zunimmt und schließlich der (hexagonale) 
Wurtzit entsteht. Bei längerem Liegen an gewöhnlicher Luft geht 
die Umlagerung wieder teilweise zurück. 
Ferner wurde vom Yerf. hervorgehoben 2 , daß eine größere 
Anzahl von hexagonalen Kristallen ein ähnliches Achsen Verhältnis 
besitzen wie Tridymit und Wurtzit, und von Fr. Rinne 3 wurde 
die Reihe dieser „isotypen“ Kristalle noch beträchtlich erweitert. 
Auch die Reihe der rhomboedrischen Carbonate gehört in 
bezug auf das Achsenverhältnis hieher 4 . Bei Magnesit MgC0 3 
ist die Neigung des Grundrhomboeders zur Basis a = 43° 6' und 
das Achsenverhältnis a : c = 1 : 0,8095. Beim Rhodochrosit MnC0 3 
sind die entsprechenden Werte a = 43°23', a : c = 1 : 0,8259, 
beim Siderit FeC0 3 ist a = 43° 21', a : c = 1 : 0,8191. Bei Kalk- 
spat weicht das Achsenverhältnis a : c = 1 : 0,8543 etwas mehr 
von dem regulären Werte 1 : 0,81644 = 1 : § c w ab. 
Es wurde vom Verf. schon früher 5 darauf hingewiesen, daß 
die rhomboedrischen Kfistalle eine beträchtlich höhere Doppel- 
brechung besitzen als die hexagonalen im engeren Sinne. Der 
damals wegen seiner starken Doppelbrechung ( v 0 — v e — 0,280) 
als eine Ausnahme von dieser Regel bezeichnete Hämatit Fe 2 0 3 
1 Zeitschr. f. Krist. 1908. 44. 252. 
2 Ebenda, Tridymit, Cristobalit und Quarz. 1901. 34. 571 u. f. 
3 Beiträge z. Kennt, des Feinbaues der Kristalle. 
4 Vgl. dies. Centralbl. 1917. p. 30. 
5 Kristalloptik, p. 181 u. ff. 
